Общая геологическая карта Россіи. Листъ 46-й. 
209 
Ah0 3 . 
CaO. 
Мд О . 
22 394 
0,965 
0,162 
Коэффиціентъ огнеупорности, вычисленный на основаніи химическаго состава, ра¬ 
венъ 0,83“. 
„Механическій анализъ, произведенный по методу Шлёзинга, далъ песчанистыхъ 
частицъ (съ ними осѣли также яркокрасныя крупинки и пылеобразныя частицы оки¬ 
словъ желѣза) 49,912%} отнесенныхъ къ воздушно-сухой глинѣ. Глинистая часть 
была блѣднокраснаго цвѣта. Болѣе подробный анализъ по способу Осборна даетъ 
слѣдующій механическій составъ глины Межирича. 
Скелетъ (частицы больше 0,25 mm. въ діаметрѣ). 
Песокъ ( „ отъ 0,25 до 0,05 mm.) . 
Илъ ( „ отъ 0,05 до 0,01 mm.) . 
Пыль и глина (меньше 0,01 mm.) . 
1,651 
- 18,255 
17,844 
32,240 
„Пестрая гончарная глина с. Хомутца, весьма похожая на глину с. Межирича, 
оказалась болѣе чистою, — въ ней содержалось меньшее количество флюсующихъ ве¬ 
ществъ, какъ показалъ анализъ ея сѣрнокислой вытяжки. 
Гигроскопической воды, выдѣляемой 
надъ сѣрной кислотой .... 
4,05 
Потеря при прокаливаніи .... 
11,466 
Si0 2 . 
63,48 
AW* . 
19,432 
Fe 2 O z .. 
3,912 
СаО . 
0,465 
МдО .. 
0,417 
К 2 0 . 
0,168 
т 2 о . 
0,041 
Р 2 6^5 . 
слѣды. 
Остатокъ отъ обработки сѣрной кислоты (неразложившаяся составная часть — 
„песокъ") —44,22. 
Принявъ остатокъ отъ обработки сѣрной кислотой за чистый кварцевый песокъ (что, 
конечно, приблизительно) и вычисливъ коэффиціентъ огнеупорности, получимъ 0,65 й . 
Проф. Земятченскій (р. 180) указываетъ, что, несмотря на значительное коли¬ 
чество примѣсей, обусловливающихъ сравнительно небольшой коэффиціентъ огнеупор¬ 
ности (меньше 1), нѣкоторыя глины этого яруса отличаются большою огнеупорностью, 
не уступающею болѣе чистымъ огнеупорнымъ и фаянсовымъ глинамъ яруса бѣлыхъ 
